4^4 MÉMOIRES ABRÉGÉS 



foie avec la limaille de fer, foit avec la chaux brune féparée du fer à 

 la forge : cet efprit réduit l'une & l'autre en ocre ou fafran de mars^ & 

 faiiit quelques particules de fer, fans changer de couleur. La dilTblu- 

 tion coagulée lailTê une chaux martiale jaune ; mais la chaux des forges 

 ne devient pas jaune, quoiqu'il y ait quelque difTolution. 



On elfaya Un quintal de la mine grillée que l'on avoit trouvé contenir 

 en cuivre 9 pour ic%, & on eut un grain pefant foixante trois livres 

 & demie , femblable au cuivre à l'extérieur , & au fer à l'intérieur. On 

 verfa fur ce grain de l'huile claire de vitriol au-delà de la quantité 

 nécelfaire , & autant d'eau qu'il en faloit pour une parfaite difTolution 

 fans coagulation. Le fer feul fut dillbus , quoique la digeftion fut longue , 

 faite vers la fin à gros bouillons , & que la dilTolution parut complète. 

 On elfaya fi l'efprit de fel ammoniac ne prendroit pas une couleur 

 bleue : mais le fer fe précipita corne un fafran fans bleuir l'acide , & 

 par conféquent ne parut contenir aucune particule de cuivre. La liqueur 

 ayant été filtrée , le réfidu éduteoré à l'eau chaude, & féché , pefoit quinze 

 livres; mais on la trouva encore atirable par l'aimant. 



Un cent de la même mine grillée fondu avec du flux martial dona 

 un grain qui pefoit, cuivre & fer, foixanteneuf livres & demie. Il 

 avoit extérieurement l'aparence du cuivre , à l'intérieur celle du fer. 

 L'acide du vitriol araqua les parties du fer , mais non pas .le manière 

 à féparer les deux métaux avec l'exactitude requife. L'efprit de fel em- 

 ployé au double de ce qui auroit dillous chaque métal féparément ne 

 dona pas une féparation plus parfaite. Un alkali volatil verfé dans la 

 dilfolution y démontra par la couleur bleue la préfence du cuivre. 

 - L'acide nitreux , à quantité moindre de moitié que celle des deux 

 acides de l'expérience précédente tint en difTolution complète ce grain 

 de fer renant cuivre , fans qu'il s'en précipitât aucune particule , & cela 

 par la feule chaleur de digeftion. 



On eflaya auflï de retirer le cuivre d'un grain de fer par l'efprit de 

 fel ammoniac. L'acide fut verfé fur le grain réduit en poudte : le tout 

 mis en digeftion ; mais l'elTai ne réunit pas. La poudre fut réduite 

 en une chaux jaune , dont une partie s'atacha fortement au verre , & 

 tout le refte fe réuriit en une maffe tellement adhérente au fond du 

 vaifleau, qu'on eut peine à l'en détacher, & qu'il en refta des portions 

 qu'on n'auroit pas pu féparer du vailfeau fans le brifer. L'acide devint 

 un peu jaune , & ne prit aucune couleur bleue. 



11 faut donc, pour féparer le cuivre du fer, diffoudre le grain tiré 

 de la mine brute , &c qui contient ces deux métaux , dans l'efprit de nitre , 

 £< précipiter la difTolution avec l'efprit de falpêtre : alors le fer tombe 

 fous la forme d'une chaux jaune, Se le cuivre refte feul dans l'acide, 

 lorfque le grain ne contient pas de cobalt , dont le régule en ce cas 

 refte avec le cuivre. La difTolution ayant été filtrée , & la chaux mar- 

 tiale édulcorée , les deux métaux font féparés , & il ne faut plus que 

 réduire l'un Se l'autre avec le moindre déchet. On peut aufli coaguler 

 ou précipiter la difTolution de cuivre , enfuite réduire , & fouftraire le 

 poids du grain de cuivre de celui qui tenoit les deux métaux,, 



